464 SUR LES PROPRIETES MAGNÉTIQUES 



plaque cubique qui contient les axes a et b et qui est 

 perpendiculaire à l'axe c etc. Pour les plaques octaé- 

 driques, les distinctions de ce genre ne sont pas pos- 

 sibles. On voit que la propriété que nous cherchons à 

 étudier ne se manifeste pas régulièrement sur toutes 

 les plaques. Certaines plaques même, taillées dans 

 le mèn;e cristal et dans la môme direction, qui par 

 conséquent devraient être absolument identiques, pré- 

 sentent de grandes différences comme on peut le 

 voir d'une manière très nette sur les plaques VI 1 et 

 VI 2. D'autres fois, deux plaques parallèles de ce genre 

 se comportent d'une manière tout à fait identique. 

 Les plaques VI 5 et VI 6 dont les courbes sont repré- 

 sentées à la fig. 1 5 en fournissent un bel exemple. 



Parmi les plaques étudiées, je vais examiner main- 

 tenant de plus prés deux plaques cubiques bien typi- 

 ques, VI 4 et VI I , dont la première s'écarte très peu, 

 la seconde beaucoup de la symétrie cubique. Le ta- 

 bleau I donne (en valeurs absolues, comme tous les 

 autres tableaux) les valeurs obtenues sur la plaque 

 symétrique VI, 4 pour la composante normale, le ta- 

 bleau Il celles obtenues pour la composante parallèle 

 en fonction de l'angle du champ avec l'un des deux 

 axes principaux'. Il n'est pas tenu compte, dans ces 

 tableaux de la désaimantation, car, alors, on aurait eu 

 pour chaque point une valeur différente du champ. 

 Comme c'est la physionomie générale des courbes qui 

 importe ici, on a pu se dispenser de cette correction. 



' L'évaluation des angles se faisait toujours à partir de l'un 

 des axes principaux ; mais comme les axes principaux n'étaient 

 pas toujours connus exactement avant les mesures, les valeurs 

 mesurées, et données directement dans les tableaux et les courbes 

 ne correspondent pas toujours à un nombre rond de degrés. 



